( 256 ) 



La préparation de ce sulfure noir est en tout point sem- 

 blable à la formation de l'arsenic amorphe (densité 4,7) à 

 côté de l'arsenicsublimé cristallisé (densité 5.7). Le premier 

 se produit aussi quand on condense des vapeurs d'arsenic, 

 dont la tension est diminuée par la présence d'un gaz 

 inerte. 



A la détermination du poids spécifique, cette variété a 

 donné le résultat 8,0395, ou le volume spécifique : 124,585, 

 à la température de 17*. Il est facile de calculer, à présent, 

 que pour ramener ce volume à celui de la variété rouge, il 

 suflil de le diminuer de douze millièmes de sa valeur, ou de 

 le soumettre à une pression d'environ 2500 atmosphères, 

 pression qu'on peut réaliser sans difficulté. On constate 

 alors que ce sulfure noir devient rouge-vermillon dans toute 

 sa masse. 



On remarquera qu'une pression de 2500 atmosphères 

 peut être aussi réalisée sans difficulté dans un mortier. Il 

 suffit d'exercer sur le pilon un effort de 25 kilogrammes, 

 si celui-ci s'applique sur le fond du mortier sur 1 milli- 

 mètre carré de surface. Aussi, en pressant la matière avec 

 une force de cette valeur dans un mortier en agate, on 

 voit un petit cercle d'un millimètre devenir rouge, au point 

 d'application du pilon, tandis que les parties moins pres- 

 sées restent noires. 



Dans la fabrication industrielle du vermillon par subli- 

 mation (méthode chinoise), on éloigne parlivigation la pou- 

 dre noire qui s'est formée en même temps. On a donc déjà 

 constaté qu'elle est moins dense que la partie rouge. Dans 

 un autre procédé (méthode d'Amsterdam), on broie le tout 

 et l'on constate que la couleur devient d'un rouge d'autant 

 plus vif que le broyage est fait avec plus de force. L'expli- 

 cation du fait est maintenant facile à donner. 



